vom 3. März 1879. 257 



nicht zu eutNvickeln, welche der Aunahme von AlSiFl'^ im Topas 

 das Wort reden. 



Die Glieder der Glimmergruppe sind grossentheils fluor- 

 haltiof. in vielen ist Wasserstoff enthalten, aber die fluorreichsten, 

 in denen die Menge dieses Elements bis auf 8 p. C. steigt, die 

 Lithionglimmer, sind frei von Wasserstoff. Da diese Glimmer in 

 hoher Temperatur zu Gläsern oder undurchsichtigen Massen schmel- 

 zen, und hierbei am Gewicht verlieren, so ist die Frage: verlieren sie 

 hierbei ihren Fluorgehalt vollständig, und in welcher Form ent- 

 weicht das Fluor? 



Diese Frage ist schwerer zu entscheiden als bei den Topasen, 

 deren Zusammensetzung einfach und constant ist, während die 

 Glimmer Alkalien enthalten und ungleich zusammengesetzt sind. 



Die Schmelzversuche sind in der K. Porzellanfabrik und zwar 

 die neueren unter Leitung des Hrn. Dr. Sarnow angestellt, ältere 

 verdanke ich dem früheren Arkanisten der Fabrik Dr. Eisner. 

 Das bei 200° getrocknete Material wurde in Platinfolie gehüllt 

 und einem Brande im Gutofen ausgesetzt, aber nicht immer glückt 

 es den Gewichtsverlust zn bestimmen, weil von dem flüssigen In- 

 halt leicht etwas ausfliesst oder das Platin an dem Biscuitgefäss, 

 in welchem es in den Ofen eingesetzt wurde, stellenweise festsin- 

 tert. Bei eisenhaltigen Glimmern (Zinnwald) kommt auch die 

 Wirkung der Ofengase auf den Eisengehalt in Betracht. 



Die nachfolgend beschriebenen Versuche betreffen die Glim- 

 mer von Rozena. von Zinnwald und von Gouverneur. 



Rozena. 



Die Zusammensetzung dieses Glimmers i) ist meinen Versuchen 



zufolge so, dass die Atome von R : AI : Si : Fl = 2 : 1 : 3.2 : 1,6 

 sind. 



Schon über einer kräftigen Gaslampe lässt er sich schmelzen; 

 es entsteht ein weisses trübes Glas und der Verlust des bei 200° 

 getrockneten Materials beträgt etwas mehr als 1 p. C. (1.1 und 

 1,3 p.c.). 



) S. Monatsber. 1878 S. 616, und die vorhergehende Abhandhing. 



